
ET DE L’ARRAGONITE. 177 
compose le précipité, examinés au microscope, sont plus petits 
que ceux obtenus par l’évaporation, mais parfaitement di- 
stincts. Ils sont souvent accolés comme les ailes d’un pignon, 
et du milieu d’une colonne cristalline deux autres s’éloignent 
en divergeant. 
Il est cependant difficile, par les deux méthodes, d’obtenir 
l’arragonite pure, car ordinairement entre les colonnes cris- 
tallines l’on voit une plus ou moins grande quantité de chaux 
carbonatée en rhomboëdres. Ce mélange de chaux carbonatée 
s'opère surtout lorsqu'on prépare l’arragonite par évaporation ; 
il s'explique facilement aussi, puisque l’acide carbonique se 
dégage avant que la dissolution ait atteint la température éle- 
vée à laquelle seule il ne se forme que de l’arragonite, et le 
précipité qui se dépose doit donc nécessairement prendre la 
forme de la chaux carbonatée. C’est aussi ce qui fait que la 
pesanteur spécifique de l’arragonite ainsi obtenue est plus faible 
que celle de l’arragonite pure. Si l’on évapore à sec douze 
quarts d’une dissolution de carbonate de chaux dans un grand 
bain-marie, et qu’on néglige de recueillir au commencement 
la croûte saline qui se forme aussitôt , et qui est probablement 
composée en entier de chaux carbonatée; de plus si, lorsque 
tout le liquide est évaporé, l’on gratte tout le dépôt formé sur 
les parois du vase, la pesanteur spécifique d’une partie de cette 
arragonite est 2,803. — Afin d'obtenir de l’arragonite pure, 
M. Rose a pris une dissolution de carbonate de chaux qui était 
restée quelque temps à l’air, et dans laquelle il s’était déjà formé 
un précipité ; cette dissolution fut filtrée, puis versée peu à peu 
dans un vase avec de l'eau bouillante, puis évaporée à sec. La 
pesanteur spécifique du dépôt était de 2,836. IL était donc un 
peu plus pur que le précédent , mais encore mélé de beaucoup 
de chaux carbonatée. 
On obtient aussi un mélange d’arragonite et de chaux car- 
bonatée en précipitant une dissolution bouillante de chlorure 
de calcium par le carbonate d’ammoniaque, et, dans ce cas, 
le précipité est de l’arragonite plus pure même que par la 
XV 12 
